<https://fbc.if.ua/sumishi-dlia-teploizoliatsiyi/siltek-t-87-sumish-armuiucha-dlia-teploizoliatsiyi-25kg/#product>
<http://schema.org/description>
"Застосування: Для приклеювання всіх типів мінеральватних та пінополістирольних теплоізоляційних плит (скло та кам’яної вати, гранульованого і екструдованого пінополістиролу тощо) і влаштування на їх поверхні гідрозахисного армуючого шару, перед оздобленням декоративними матеріалами. Дозволяється приклеювання декоративних елементів з пінополістиролу всередині та зовні будівель. Склад: високоякісний цемент ПЦ І-500, фракціоновані заповнювачі, целюлозні волокна, модифікуючі добавки. Підготовка поверхні (згідно ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013, ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016): Для приклеювання утеплювача: за необхідності попереднього вирівнювання поверхні застосовувати сухі суміші ТМ Siltek згідно інструкцій та відповідно до призначення не пізніше ніж за 7 діб до приклеювання утеплювача; для забезпечення кращого зчеплення теплоізоляційної плити до поверхні рекомендується застосовувати ґрунтівки ТМ Siltek відповідно до призначення:      - цегляне мурування та міцні цементно-піщані поверхні обробити ґрунтівкою Siltek Universal E-100;  - поверхні з ніздрюватого бетону, а також гіпсові та гладкі бетонні поверхні обробити ґрунтівкою Siltek Сontact Е-105; проґрунтовані поверхні перед початком приклеювання утеплювача витримати не менше 4 годин. підготовлена для приклеювання утеплювача поверхня повинна бути міцною та однорідною за водопоглинанням, а також очищеною від пилу, бруду, мастил і будь-яких речовин, що знижують адгезію. Для влаштування гідрозахисного армуючого шару: улаштування гідрозахисного армуючого шару виконується не раніше, ніж через 2 доби після приклеювання теплоізоляційних плит; якщо стики пінополістирольних плит мають нерівності, їх необхідно відшліфувати. Пошкодження або щілини між теплоізоляційними плитами шириною більше 2 мм заповнити смугами з того ж самого утеплювача, використовуючи суміш Siltek T-85 або Siltek T-87 для їх приклеювання; поверхня теплоізоляційних плит перед влаштуванням гідрозахисного армуючого шару повинна бути сухою, чистою та без будь-яких речовин, що знижують адгезію. Приготування розчинової суміші: у чисту робочу ємність налити воду з розрахунку 5,25 – 5,75 л на 1 мішок Siltek Т-87 (0,21 - 0,23 л на 1 кг сухої суміші); поступово додати суху суміш і перемішати низькообертовим міксером до отримання однорідної, пастоподібної маси без грудок;витримати розчинову суміш приблизно 3 – 5 хвилин, потім знову перемішати.Виконання робіт:  Приклеювання утеплювача:  в залежності від нерівності поверхні клей на плити рекомендується наносити наступними способами: - при нерівності поверхні до 3 мм на 1 м.п. – суцільно по всій поверхні плити теплоізоляційного матеріалу на відстані від 10 мм до 15 мм від краю. Клей наносять зубчастим шпателем; - при нерівності поверхні від 3 до 10 мм на 1 м.п. – смугами шириною 100 мм (по периметру на відстані від 10 мм до 15 мм від краю та посередині кожної плити утеплювача). Смуги по периметру повинні мати розриви для запобігання утворенню повітряних пробок; - при нерівності поверхні від 10 до 20 мм на 1 м.п. – окремими маяками (мазками через 15-20 см), діаметром приблизно 10-15 см, з розрахунку 6-8 маяків на плиту розміром 0,5×1 м; для кращого зчеплення теплоізоляційних плит до поверхні рекомендується застосувати поєднання смугового та маякового методу; потрібна кількість нанесеної розчинової суміші розраховується таким чином, щоб при притисненні плити, площа контакту плити та клейової суміші складала не менше 60 %; після нанесення клейової розчинової суміші, плиту потрібно встановити в проектне положення і притиснути, положення плити можна коригувати протягом наступних 10 хвилин; приклеювати плити потрібно у шаховому порядку, не допускаючи збігу вертикальних швів; плити повинні щільно прилягати одна до одної і створювати рівну поверхню, шви між торцями плит повинні бути шириною не більше 2 мм та без залишків клею (клейову розчинову суміш необхідно видалити до її затвердіння); для забезпечення більш надійного функціонування системи теплоізоляції, рекомендується виконати додаткове кріплення теплоізоляційних плит до поверхні механічно фіксуючими елементами (не раніше, ніж через 48 годин після приклеювання пінополістиролу та 24 години після приклеювання мінеральної вати). Влаштування гідрозахисного армуючого шару: товщина гідрозахисного армуючого шару при оздобленні декоративними штукатурками має становити не менше ніж 3 мм, а при використанні фасадних фарб – не менше ніж 5 мм; на поверхню приклеєного утеплювача нанести перший шар розчинової суміші, товщиною до 2 мм і шириною яка на 10 см більша від ширини лугостійкої фасадної сітки; поступово втопити сітку та розрівняти її так, щоб не було складок (кожна наступна смуга сітки повинна на 10 см по довжині і ширині перекривати попередню); за допомогою шпателя нанести другий шар розчинової суміші, товщиною від 1 до 2 мм та вирівняти поверхню;для влаштування поверхні товщиною не менше ніж 5 мм, нанесення виконувати в три шари способом «мокре по мокрому»; після закінчення робіт інструмент ретельно вимити;за потреби не пізніше ніж через одну добу після влаштування гідрозахисного армуючого шару, остаточно відшліфувати поверхню;запобігати швидкому висиханню (уникати протягів, попадання сонячних променів, дії нагрівальних приладів), при необхідності – зволожувати. Максимальний розмір часточок0,63 ммТермін придатності розчинової суміші*2,5 – 3 годиниМіцність зчеплення розчину (після зберігання в повітряно-сухих умовах, при температурному впливі та при навперемінному заморожуванні/відтаюванні):- з пінополістиролом не менше 0,08 МПа - з мінеральною ватою не менше 0,015 МПа - з бетонною поверхнею не менше 0,8 МПаКоефіцієнт водопоглинанняне більше 0,6 кг/м²•√годУдарна міцність через 28 діб*не менше 3 ДжМорозостійкістьне менше 50 циклівТемпература експлуатаціївід –50 °С до +70 °СВитрата сухої суміші на 1 м² при товщині шару 3-5 ммвід 4 до 6 кг "
<https://fbc.if.ua/sumishi-dlia-teploizoliatsiyi/siltek-t-87-sumish-armuiucha-dlia-teploizoliatsiyi-25kg/>